HULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 679 



faire synthetiquement un ciment dans ces conditions. En pratique 

 ii serait cependant bien difficile d'arriver â un resultat satisfaisant, 

 la temperature a laquelle le melange devrait £tre porte est trop 

 haute. 



Plus la quantite des sesquioxydes augmente dans le melange, 

 plus Ies valeurs de la chaux, obtenues par resolution des trois ine- 

 galites donnees mises sous forme d'equations, different entre elles 

 et plus nous voyons qu'il y a de la marge entre le point de la li- 

 mite maximale de chaux et celui ou la pulverisation peut commen- 

 cer, de meme qu' entre le point ou la pulverisation peut commen- 

 cer et celui ou elle est certaine. 



Deux faits s'opposent cependant â l'introduction d'une quantite 

 trop forte de sesquioxydes dans le melange. La proportion du fon- 

 dant par rapport au corps actif, au silicate tricalcique, deviendra trop 

 forte. Le melange deviendra en outre trop fusible, ii sera difficile de 

 maintenir la masse au point de scorification qui sera tras vite de- 

 passe, surtout pour Ies faibles teneurs en chaux, on risquerait des 

 accidents dans la marche du four. 



La meilleure proportion des sesquioxydes par rapport a la si- 

 lice dans Ies limites de la pratique semble etre de i molecule de 

 sesquioxydes pour 4 — 6 molecules de silice, suivant le rapport 

 entre la teneur en fer et alumine. II est bon qu'une certaine pârtie 

 au moins de l'alumine soit remplacee par du fer, surtout dans le 

 cas ou la proportion de silice par rapport aux sesquioxydes est forte. 

 On obtient de cette facon une fusibilite plus grande, par conse- 

 quent la possibilite d'obtenir de bonnes roches a une temperature 

 moins haute. 



Nous avons vu que M. M. Newberry f ) avaient reproduit syntheti- 

 quement differents ciments d'apres la formule : 



x (Si O a . 3 Ca O) + y (Al 2 3 . 2 Ca O) 

 lls ont fait varier la proportion d'alumine de 2 â 1 2°/ . Les ciments 

 â forte proportion d'alumine n'ont pas donne d'aussi bons resul- 

 tats, soit comme constance de volume, soit comme resistance. Le 

 ciment a i2°/ d'alumine formait une roche tres dure; pulverise et 

 gâche, ii s'est foitement echauffe et a fait tres rapidement prise. 

 Le manque total de fer dans ces ciments rend probablement le 

 double silicate d'alumine et de chaux plus facilement decomposable. 



*) Thonindustrie Zeitung 1898, p. 894. 



